1903. No. 8. MINERALBILDUNG IN SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. 35 
noch bei dem Verhältnis ca. 0.15 Mn: 0.85 Ca, (Mg, Fe) monoklin, da- 
gegen schon bei etwa c.4 Mn: 0.6 Ca, Fe, mg oder Fe, Mg, ca triklin kry- 
stallisiert. 
Der natürlich vorkommende rhombische Pyroxen enthålt håufig 
0.5—1.50% MnO; unter den Hundert Analysen in Hintzes Handb. 
der Min, zeigen ferner einige Analysen 2, 3.30 und selbst 5.20 und 
5.58 % MnO; diese zwei letzteren Analysen, entsprechend bezw. 0.083 
Mn : 0.917 Mg, Fe und 0.095 Mn : 0.905 Mg, Fe, möchten doch wohl 
einer Bestätigung bedürfen; und es ist wohl fraglich, ob der rhombische 
Pyroxen mehr Mr als nach dem Verhältnis etwa 0.05 Mn : 0.95 Mg, Fe 
enthalten kann. 
Die obigen Resultate werden wir graphisch erleuchten, indem wir 
dieselbe Darstellungsmethode wie auf S. 32 benutzen. — Die Voraus- 
setzung ist, dass die Schmelzmassen frei von Fe,O, und arm an 42,0, 
sind, und dass somit die chemischen Bedingungen für die Individualisation 
von Babingtonit ausgeschlossen sind. 
a) Rhombischer Pyroxen gegen Rhodonit (Fig. 2). — Als Abscisse 
benutzen wir das Verhältnis Mu: Fe, Mg, ca, mit ganz wenig Ca gegen 
Fe, Mg; in der That beziehen sich unsere Beobachtungen auf Schmelz- 
massen mit wenig Mg im Verhältnis zu Ze; wir könnten somit Mn: 
Fe, Mg, Ca schreiben. 
Bei schneller Abkühlung von Metasilikat-Schmelzen krystallisiert 
je nach dem Mn: Fe, mg, Ca-Verhältnis. 
Fig. 2. 
oo VE  — — — —— 
Rhomb, 
Rhodonit. Pyroxen, 
ZOWn 0,9 28 07 06 05 0,4 03 02 OL 0,0 Mn 
| ME DE RE En GA [tl Pe 
0,0 ar 0.2 0,3 0,4 25 0,6 07 08 0,9 40 
Fe, My, Ca Fe,My, Ca 
353 | | | men 
Rhodonit, Rhomb, 
Pyroxen, 
_— spp tz ln EEE Ä——— — > ÄÄ—/200 
Zusammensetzung der Mineralien, 
